Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
Метод 3
Вискоза, купро или някои видове модал и памук
(Методи с мравчена киселина и цинков хлорид)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) вискоза (25) или купро (21), включващи някои
видове модали (22),
със
б) памук (5)
Ако се установи присъствието на модални влакна,
се провежда предварителен тест, за да се провери дали
могат да се разтварят в реактива.
Този метод не се прилага за смеси, в които памукът
е претърпял значително химично разлагане, както и за
смеси, в които вискозата или купрото са изцяло нераз-
творими поради присъствието на някои оцветители или
апретури.
2. Принцип
Вискозата, купрото или модалното влакно се разтва-
рят от сухата маса на сместа, която е известна, под дейс-
твието на реактив от мравчена киселина и цинков хло-
рид. Остатъкът се събира, измива се, изсушава се и се
претегля; коригираната му маса се изразява като про-
цент от сухата маса на сместа. Процентът на сухата вис-
коза, купро или модално влакно се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди—конични колби от най-малко 200 ml със
стъклени запушалки.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Разтвор на 20 g разтопен обезводнен цинков
хлорид и 68 g обезводнена мравчена киселина във вода
до 100 g (20 части разтопен обезводнен цинков хлорид
и 80 части мравчена киселина, концентрация 85 на сто);
Използва се само стопен цинков хлорид, като всички
използвани реактиви трябва да са химически чисти.
3.2.2. Разтвор на амониев хидроксид: разтварят се
20 ml концентриран разтвор на амоняк (относително
тегло 0,880 g/ml) до 1 l с вода.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
Образецът се поставя веднага в колбата, предвари-
телно загрята до 40 °C. Добавят се по 100 ml от разтвора
на мравчената киселина и цинковия хлорид, загрят до
40 °C, на грам от образеца. Слага се запушалката и
колбата се разклаща енергично. Поддържа се постоян-
на температура 40 °C на колбата и съдържанието є за
период два часа и половина, като колбата се разклаща
на всеки час. Съдържанието на колбата се филтрира
през предварително претегления филтърен съд и с по-
мощта на реактива в него се прехвърлят всички остана-
ли влакна от колбата. Изплаква се с 20 ml от реактива.
Филтърният съд и утайката обилно се измиват с
вода при 40 °C. Измива се влакнестата утайка в прибли-
зително 100 ml студен амонячен разтвор (3.2.2), след
като тази утайка е била изцяло потопена в разтвора за
10 минути. С цел осигуряване потапянето на утайката в
разтвора може да се използва адаптер с кранче за фил-
търния съд, с който да се регулира потокът на разтвора.
След това обилно се изплаква със студена вода.
Не се всмуква, докато всяка от измиващите течнос-
ти не се е оттекла под действието на гравитацията.
Накрая съдържанието на колбата се източва с всмуква-
не, изсушават се филтърният съд и утайката, охлаждат
се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d за памук
съгласно т. I.8.1 от общата информация е 1,02.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 4
Полиамид или найлон и някои други влакна
(Метод с 80 % мравчена киселина)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) полиамид или найлон (30)
със
б) вълна (1), животинска козина (2 и 3), памук (5),
купро (21), модал (22), вискоза (25), акрил (26), хлоро-
влакна (27), полиестер (34), полипропилен (36) и стък-
лени влакна (43).
Както е указано по-горе, този метод се използва
също и за смеси с вълна, но ако съдържанието на въл-
на надхвърля 25 на сто, трябва да се прилага метод 2
(разтваряне на вълна в разтвор на алкален натриев
хипохлорит).
2. Принцип
Полиамидното влакно се разтваря от сухата маса на
сместа, която е известна, посредством мравчена кисе-
лина. Утайката се събира, измива се, изсушава се и се
претегля. Нейната маса, която при необходимост се
коригира, се изразява като процент от сухата маса на
сместа. Процентът на сухия полиамид или найлон се
намира като разлика.
3. Уреди и реативи (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди—конична колба от най-малко 200 ml със
стъклена запушалка.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Мравчена киселина (концентрация 80 на сто,
относителна плътност 1,186 при 20 °C). 880 ml мравче-
на киселина с концентрация 90 на сто (относителна плът-
ност 1,204 при 20 °C) се разтваря до 1 l с вода; допустимо
е и 780 ml мравчена киселина с концентрация 98—100 %
(относителна плътност 1,220 при 20 °C) да се разтвори
до 1 l с вода. Концентрацията на мравчената киселина
може да варира от 77 до 83 на сто.
3.2.2. Амоняк, слаб разтвор: разтварят се 80 ml кон-
центриран амонячен разтвор (относителна плътност
0,880 при 20 °C) до 1 l с вода.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба с образеца, която трябва да е
с капацитет най-малко 200 ml, се добавя по 100 ml
мравчена киселина на грам от образеца. Поставя се
запушалката и колбата се разклаща, за да се напои
образецът. Колбата се оставя за 15 минути на стайна
температура, като от време на време се разклаща.
Съдържанието на колбата се филтрира през претег-
ления филтърен съд и в него се прехвърлят всички
утаени влакна, като колбата се измива с малко от
мравчената киселина. Съдът се източва чрез всмук-
ване и утайката се измива във филтъра последова-
телно с мравчена киселина, гореща вода, слаб амоня-
чен разтвор и най-накрая със студена вода, като съ-
дът се източва чрез всмукване след всяко измиване.
Не трябва да се прилага всмукване, докато всяка от
измиващите течности не се е оттекла под действието
на гравитацията. Накрая съдът се източва чрез всмук-
ване, изсушава се заедно с утайката. Съдът и утайка-
та се охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т. I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 %.